Polyfullerene
પોલીફુલરીન એ C60 મોનોમર જૂથનું મૂળભૂત પોલિમર છે, જેમાં ફુલરીન સેગમેન્ટ્સ સહસંયોજક બંધ દ્વારા બાજુ અથવા બ્રિજિંગ જૂથો વિના પોલિમરીક સાંકળમાં જોડાયેલા હોય છે. તેમને આંતરિક પોલિમરીક ફુલરીન અથવા વધુ વખત તમામ C60 પોલિમર કહેવામાં આવે છે. ફુલેરીન ઘણી અલગ અલગ રીતે પોલિમર સાંકળનો ભાગ બની શકે છે. ફુલરીન ધરાવતા પોલિમરને નીચેની માળખાકીય શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવે છેઃ ઇન્ટ્રિન્સિક પોલિમરિક ફુલરીન (હોમોપોલિમર), મુખ્ય-સાંકળ પોલિમર, બાજુ-સાંકળ પોલિમર, સ્ટાર પોલિમર, ક્રોસ-લિંક્ડ પોલિમર, એન્ડ-કેપ્ડ પોલિમર. ઇતિહાસ ફુલેરીન રસાયણશાસ્ત્ર વિજ્ઞાનમાં પ્રમાણમાં નવો પદાર્થ છે. બકમિન્સ્ટરફુલરીનની શોધ 1985માં કરવામાં આવી હતી અને ઓછામાં ઓછા 6 વર્ષ પછી પ્રથમ ફુલરીન ધરાવતા પોલિમરની જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલિમર રસાયણશાસ્ત્રમાં ફુલરીનના ઉપયોગમાં મુખ્ય સીમાચિહ્નો નીચે સૂચિબદ્ધ છેઃ 1992-ઓર્ગેનોમેટેલિક C60 પોલિમર (C60Pd3) નું સંશ્લેષણ અને 1995-પોલીયુરેથીન અને C60-સ્ટાયરીન કોપોલિમર ધરાવતું C60 નું સંશ્લેષણ 1996-ફુલરીન સાઇડ-ચેઇન પોલિમરનું સંશ્લેષણ 1997-ડાયલ્સ-એલ્ડર પ્રતિક્રિયા 2001 દ્વારા કરોડરજ્જુમાં C60 સાથે ફુલરીન પોલિમરનું સંશ્લેષણ-સ્ટાર-આકારના C60 (સહ) પોલિમરનું સંશ્લેષણ ફુલરીન પોલિમર ફુલરીન અણુમાં ડબલ બોન્ડ્સની ઉચ્ચ સામગ્રી (બકમિન્સ્ટર ફુલરીનમાં 30 ડબલ બોન્ડ્સ) ક્રોસ-લિંકિંગ અને રિજિયોઆઇસોમર્સની રચના તરફ દોરી જાય છે. માળખાની રચનાના કોઈપણ અત્યાધુનિક નિયંત્રણ વિના પોલિમરાઇઝેશન પોલિમર ગ્રીડના ખૂબ ઊંચા રેન્ડમાઇઝેશન તરફ દોરી જાય છે. આમ, રેખીય કોપોલિમર તૈયાર કરવા માટે બીજા મોનોમરના જોડાણ એકમોની જરૂર પડે છે (મુખ્ય-સાંકળ પોલિમર જુઓ). આ જૂથમાં પોલિફુલરીન સાંકળોમાં બિન-કાર્બન પરમાણુ ધરાવતા હેટેરોઆટોમિક C60 પોલિમરનો સમાવેશ થાય છે. તૈયારીઓ આ વિભાગ ફુલરીન ધરાવતા પોલિમરના મોટાભાગના મુખ્ય માળખાકીય પ્રકારોનું વર્ણન કરે છે. હોમોપોલિમર પોલીફુલેરીન ઘણી પોલિમરાઇઝેશન પદ્ધતિઓ દ્વારા તૈયાર કરી શકાય છે. સંશોધન મુખ્યત્વે ફોટોપોલિમરાઇઝેશન, ઉચ્ચ દબાણ હેઠળ પોલિમરાઇઝેશન અને ચાર્જ-ટ્રાન્સફર પોલિમરાઇઝેશન પર કેન્દ્રિત છે. ફુલરીન એકમોનું સૌથી સંભવિત જોડાણ ફુલરીન અણુઓના બેન્ઝિન ભાગોના બે બેવડા બંધોનું [2 + 2] સાયક્લોડેશન છે. સાયક્લોડેશન બે ફુલરીન પરમાણુઓને જોડતી સાયક્લોબ્યુટેન રિંગ પ્રદાન કરે છે. મુખ્ય-સાંકળ પોલિમર મુખ્ય-સાંકળ પોલિમર પોલિમર બેકબોનમાં ફુલરીન એકમોની હાજરી દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. તેઓ હેટેરોઆટોમિક ફુલરીન હોમોપોલિમર નથી પરંતુ રેખીય ફુલરીન કોપોલિમર છે. માળખાને ગળાનો હાર-પ્રકાર તરીકે વર્ણવી શકાય છે. ફુલરીન મુખ્ય-સાંકળ પોલિમર હાંસલ કરવાનો એક અભિગમ ડિફેંક્શનલ મોનોમર સાથે ફુલરીનને કોપોલિમરાઇઝ કરવાનો છે. બીજો વિકલ્પ સુસંગત કાર્યાત્મક જૂથો ધરાવતા મોનોમર સાથે દ્વિ-કાર્યાત્મક ફુલરીનનું પોલીકોન્ડેન્સેશન છે. ફુલેરીન કોપોલિમર ઔદ્યોગિક પ્રમાણભૂત પોલિમર માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રમાણભૂત પોલિમરાઇઝેશન તકનીકો દ્વારા મેળવી શકાય છે. પ્રથમ અભિગમના ઉદાહરણો ડાયલ્સ-એલ્ડર એડિશન અને ફ્રી રેડિકલ કોપોલિમરાઇઝેશન છે. ફુલેરીનને એઝોબિસિસોબ્યુટ્રોનિટ્રાઇલ (એ. આઈ. બી. એન.) સાથે આરંભ કરીને મિથાઈલમેથાક્રિલેટ સાથે કોપોલિમરાઇઝ કરી શકાય છે. ડાયલ્સ-એલ્ડરમાં કોપોલિમરાઇઝેશનમાં ફુલરીન ડાયિન સાથે ડાયનોફાઇલ તરીકે કામ કરે છે અને સાયક્લોહેક્સિન રિંગ બનાવે છે. નીચેની આકૃતિ સૌથી સરળ ડાયિન-બ્યુટા-1,3-ડાયિન સાથે ડાયલ્સ-એલ્ડર પ્રતિક્રિયા દર્શાવે છે. રેખીય પોલિમરીક સાંકળના અણુઓ પ્રાપ્ત કરતા બે ફુલરીન અણુઓ સાથે પ્રતિક્રિયા કરવા માટે કોમોનોમરમાં સંયુગ્મિત બેવડા બંધની બે જોડી હોવી આવશ્યક છે. ફુલરીન ગોળાઓની જગ્યાની જરૂરિયાતોને સરભર કરવા માટે વપરાયેલ મોનોમર્સ સામાન્ય રીતે પરંપરાગત મોનોમર્સ કરતા મોટા હોય છે. સાઇડ-ચેઇન પોલિમર મોટાભાગના ફુલરીન પોલિમર આ શ્રેણીમાં આવે છે. એ જ રીતે અગાઉના પોલિમર પ્રકાર માટે, બે કૃત્રિમ અભિગમો ઉપલબ્ધ છે. પ્રથમ, પોલિમરાઇઝ્ડ સાંકળ પર ફુલરીન ગોળાઓનું બંધન અથવા બીજું, પહેલેથી જ fullerene.An ધરાવતું પોલિમરાઇઝિંગ મોનોમર એકમ બીજા અભિગમનું ઉદાહરણ છે રિંગ-ઓપનિંગ મેટાથેસિસ પોલિમરાઇઝેશન (ROMP) નોર્બોર્નિન બેરિંગ C60 અથવા શુદ્ધ નોર્બોર્નિનનું કોપોલિમરાઇઝેશન અને C60 કાર્યાત્મક નોર્બોર્નિન. ક્રોસ-લિન્ક્ડ પોલિમર અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, બકમિન્સ્ટરફુલરીન બહુવિધ ઉમેરાઓ કરવા સક્ષમ છે અને મૂળભૂત પોલિમરાઇઝેશન શરતો પોલિમર ગ્રીડ તરફ દોરી જાય છે. કોપોલિમરાઇઝેશનમાં ફુલેરીન એ જ રીતે વર્તે છે. સ્ટાયરીન અને C60 ફુલરીનના મુક્ત આમૂલ કોપોલિમરાઇઝેશનમાં, પરિણામી કોપોલિમર ક્રોસ-લિંક્ડ અને વિજાતીય હોય છે. ક્રોસ-લિંક્ડ ફુલરીન પોલિમરની સરળ તૈયારી એ પોલીયુરેથેન્સ સાથે કોપોલિમરાઇઝેશન છે. આ તકનીકમાં, 44 હાઇડ્રોક્સિલ જૂથો C60 (OH) 4-44 સુધી ધરાવતા ફુલેરેનોલ અને ડાય-અથવા ટ્રાઇ-આઇસોસાયનેટ પ્રિપોલિમરનો પ્રારંભિક પદાર્થો તરીકે ઉપયોગ થાય છે. 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ડાઇમિથાઇલફોર્મામાઇડ (ડીએમએફ) અને ટેટ્રાહાઇડ્રોફુરન (ટીએચએફ) (1:3) ના મિશ્રણમાં સફળ સંશ્લેષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ફુલેરીન એન્ડ-કેપ્ડ પોલિમર પણ ખોટી રીતે "ટેલીચેલિક" પોલિમર નામ આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ટેલીચેલિક પોલિમરમાં પ્રતિક્રિયાશીલ કાર્યાત્મક અંતિમ જૂથો હોય છે. પોલિમરાઇઝ્ડ સાંકળોના છેડા પર ફુલરીનનો સમાવેશ કરીને અથવા કાર્યાત્મક ફુલરીન વ્યુત્પન્નમાંથી પોલિમરીક સાંકળની વૃદ્ધિ કરીને અને વધુમાં બંધ કરીને તેનું સંશ્લેષણ કરી શકાય છે. મેક્રોમોલેક્યુલના અંતમાં ફુલરીન ગોળાઓનો પરિચય આપવાથી મૂળ પોલિમરની હાઇડ્રોફોબિસિટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. સ્ટાર આકારના પોલિમર સ્ટાર ફુલરીન પોલિમર બે મુખ્ય અભિગમો દ્વારા તૈયાર કરી શકાય છે. અહેવાલિત સ્ટાર ફુલરીન પોલિમર પોલિસ્ટરીન સાથે એનિયોનિક કોપોલિમરાઇઝેશન દ્વારા C60 (CH2CH (C6H5)) x) n રચવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં n એ 2 થી 6 સુધીના પોલિસ્ટરીન સ્ટાર "આર્મ્સ" ની સંખ્યાને દર્શાવે છે. બીજો અભિગમ અણુ સ્થાનાંતરણ આમૂલ પોલિમરાઇઝેશન દ્વારા ફુલરીન વ્યુત્પન્ન C60Cln (n = 16-20) થી સીધી પોલિમર સાંકળો વિકસાવવાનો છે. ક્લોરિન ફુલરીન વ્યુત્પન્ન વર્ચ્યુઅલ રીતે એટીઆરપી આરંભકર્તા તરીકે કામ કરે છે. સ્ટાર આર્મ્સ માટે અગણિત પોલિમરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પોલિફિનાઇલાકાઇન પોલિમરનો એક ઉદાહરણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે કારણ કે તેઓ ફુલરીન પર કલમ કરવામાં આવે ત્યારે ફોટોમિટિંગ મેક્રોમોલેક્યુલ્સ આપે છે. C60-પોલી (1-ફિનાઇલ-1-પ્રોપીન) તૈયાર પોલી (1-ફિનાઇલ-1-પ્રોપીન) ને કાર્બીન ઉમેરા દ્વારા ફુલરીન પર જોડતી વોલ્ફ્રમ-ઉત્પ્રેરક મેટાથેસિસ પ્રતિક્રિયા દ્વારા તૈયાર કરી શકાય છે, જેના પરિણામે સાયક્લોપ્રોપેન જોડતી રીંગ બને છે. ફુલેરીન કોકેટાલિસ્ટ તરીકે કામ કરે છે કારણ કે ટંગસ્ટન ઉત્પ્રેરક (WCl6-Ph4Sn) પોતે 1-ફિનાઇલ-1-પ્રોપીનને પોલિમરાઇઝ કરવામાં સક્ષમ નથી. એપ્લિકેશન્સ પોલીફુલેરીન્સ હાલમાં પ્રારંભિક સંશોધન તબક્કામાં છે અને વાસ્તવિક દુનિયાની એપ્લિકેશનો અથવા તો ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ઉકેલો પણ હજુ મળવાના બાકી છે. આનું મુખ્ય કારણ પોલિમર રસાયણશાસ્ત્ર સાથે ફુલરીન રસાયણશાસ્ત્રના સંયોજનની નવીનતા અને હકીકત એ છે કે ફુલરીનનું હાલમાં થોડા ગ્રામના સ્કેલ પર સંશ્લેષણ કરી શકાય છે. તમામ C60 પોલિમર વ્યવહારીક રીતે કોઈ દ્રાવ્યતા દર્શાવતા નથી, આમ પ્રક્રિયાત્મકતા અને રાસાયણિક ગુણધર્મોના યોગ્ય પરીક્ષણને અટકાવે છે. આગામી લખાણ માત્ર ચોક્કસ મેક્રોમોલેક્યુલ્સના સ્થાપિત ગુણધર્મો અનુસાર ફુલરીન પોલિમરના સંભવિત ઉપયોગોનો સંદર્ભ આપે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફુલરીન પોતે તેના ઇલેક્ટ્રોનિક ગુણધર્મોને કારણે કાર્બનિક સંયોજનોના વર્ગમાં અલગ પડે છે. વર્તમાન સંશોધન અભ્યાસો ફુલરીનને શ્રેષ્ઠ પોલિમરીક સબસ્ટ્રેટ પર બાંધીને તેનો ઉપયોગ કરે છે. વ્યવહારુ કારણો પોલિમરની પ્રક્રિયા કરવાની સરળતા અને શુદ્ધ C60 ફુલરીનની સરખામણીમાં ઓછી કિંમત છે. ફુલરીન ગોળા ધરાવતા પોલિમર બેકબોન્સ સારી અથવા મહાન ફોટોકોન્ડક્ટિવિટી દર્શાવે છે અને સફેદ પ્રકાશના સંપર્કમાં આવે ત્યારે ફોટોકોન્ટ પણ ઉત્પન્ન કરે છે. C60-પોલીવિનાઇલકાર્બાઝોલ (C60-PVK) પોલિમરની અંદર ફોટોઇન્ડ્યુસ્ડ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર દર્શાવે છે, જેનો ઉપયોગ ડિજિટલ ફરીથી લખી શકાય તેવા મેમરી ઇલેક્ટ્રોનિક ભાગો માટે થઈ શકે છે. ઇન્ડિયમ ટીન ઓક્સાઇડ, ફુલરીન પોલિમર અને એલ્યુમિનિયમ (ITO/C60-PVK/Al) ના આવા ભાગનો પ્રોટોટાઇપ લગભગ 10 કરોડ વખત માહિતીને વાંચવા, લખવા અને ભૂંસી નાખવામાં સક્ષમ હતો. ફુલરીન પોલિક્લોરાઇડ (C60Cln) માંથી ઉગાડવામાં આવતા પોલિવિનાઇલકાબાઝોલ પોલિમરમાં ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિનેસન્ટ ઉપકરણના વિકિરિત પ્રકાશની તીવ્રતામાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. ત્રણ હાથ ધરાવતું આ સ્ટાર પોલિમર ઉપકરણના સેમિકન્ડક્ટર ભાગો માટે છિદ્ર-પરિવહન સ્તર તરીકે કામ કરે છે. બીજી બાજુ, છિદ્ર-ફસાવવાની સામગ્રી એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિનેસન્સને અસર કરે છે. ડબલ-કેબલ પોલિમર પણ OLED ડિસ્પ્લે માટે કાર્યાત્મક સ્તરો માટે ઉમેદવાર છે. 1 વોટ ઉમેરો. મૂળભૂત OLED સામગ્રીમાં% ડાયોડના પ્રકાશમાં વધારો કરે છે. ખૂબ જ આશાસ્પદ છિદ્ર-ફસાવવાની સામગ્રી શાખાઓમાં વિવિધ ઇલેક્ટ્રોન-સ્વીકારતા જૂથો સાથે સંયોજનમાં ફુલરીન સાથે પોલિએસિટીલીન બેકબોન પોલિમર છે. સ્ટાર કોપોલિમર (પી. એસ.) xC60 (પી. એમ. એમ. એ.) y (પોલિસ્ટરીન અને પોલિમિથાઇલમેથાક્રિલેટ અલગ તારો "હાથ" હોવાથી) સક્રિય ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિનેસન્સ સ્તર તરીકે કામ કરે છે. તે સેમિકન્ડક્ટર ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિનેસન્સ ઉપકરણના ઉત્સર્જનમાં 20 ગણો સુધારો કરે છે. C60-પોલી (1-ફિનાઇલ-1-પ્રોપીન) પણ પ્રકાશ ઉત્સર્જન પ્રદર્શિત કરે છે. ફુલેરીન ભાગ શુદ્ધ પોલી (ફિનાઇલ પ્રોપીન) ની સરખામણીમાં વાદળી પ્રકાશના ઉત્સર્જનમાં બે ગણો વધારો કરે છે. આવા પોલિમરની સ્થિરતા અને પ્રક્રિયાક્ષમતા ખૂબ સારી છે. નવી પેઢીના ફોટોવોલ્ટેઇક પેનલ્સના સક્રિય સ્તરો માટે કાર્બનિક સૌર કોષોમાં સોલર પેનલ્સ ફુલરીન પોલિમરનો વ્યાપક અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ROMP પોલિમરાઇઝેશન દ્વારા તૈયાર C60-પોલિસ્ટરીન અને C60-પોલિઇથિલિનગ્લાયકોલ્સ અથવા C60 કોપોલિમરના હોમોપોલિમર તેના ઉદાહરણો છે. આવતા સૂર્ય કિરણોત્સર્ગને વીજળીમાં રૂપાંતરિત કરવાની વર્તમાન કાર્યક્ષમતા લગભગ 3 ટકા છે. આંતરિક ગુણધર્મો ધરાવતા અન્ય પોલિમર પ્રકાર "ડબલ-કેબલ" પોલિમર છે. તેઓ બ્રશ જેવી રચનાઓ છે જેમાં π-ઇલેક્ટ્રોન સંયુગ્મિત કરોડરજ્જુ (પી-પ્રકારનો ભાગ) હોય છે જે ઇલેક્ટ્રોન-સ્વીકારતી શાખાઓ (એન-પ્રકારનો ભાગ) ધરાવે છે. ઓપ્ટિકલ મર્યાદિત ગુણધર્મો ખાસ ફુલરીન (સહ) પોલિમર ઓપ્ટિકલ મર્યાદિત ગુણધર્મ પ્રદર્શિત કરે છે, જેનો અર્થ છે કે તેઓ તેમાંથી પસાર થતા તીવ્ર પ્રકાશ પ્રવાહને અવરોધે છે. ઓછી તીવ્રતાના પ્રકાશ પ્રવાહને અસર થતી નથી. તે ઓપ્ટિક્સમાં પ્રકાશ નિયંત્રણ ભાગો માટે અને સેન્સર અથવા આંખના રક્ષણ માટે ઉપયોગી છે. સપાટીની પ્રવૃત્તિ હાલમાં, પેલેડિયમ સાથે કોપોલિમરાઇઝ્ડ ફુલરીન કેટલાક વ્યવહારુ પાસાઓ દર્શાવે છે, ખાસ કરીને તેની સપાટી પર પેલેડિયમની સામગ્રીને કારણે (C60Pd3) n, એલ્કીન્સના હાઇડ્રોજનીકરણ માટે ઉત્પ્રેરક અસર દર્શાવે છે અને નવી ઉત્પ્રેરક પ્રણાલીઓ અને ઉત્પાદનોના વિકાસ તરફ દોરી શકે છે. (C60Pd) n પોલિમર વાયુઓને શોષી શકે છે, જે તેમને અસ્થિર અને ઝેરી પ્રજાતિઓ માટે શોષક તરીકે ઉપયોગી બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ટોલ્યુએન સાથે એક મહાન આકર્ષણ સાબિત થયું હતું. કરોડરજ્જુમાં પેલેડિયમ પરમાણુ આંશિક રીતે હકારાત્મક હોય છે અને આમ ટોલ્યુએનના સુગંધિત કોરના π-ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષિત કરે છે. પોલી (2,6-ડાઇમિથાઇલ-1,4-ફેનિલીન ઓક્સાઇડ) (પી. પી. ઓ.) પર બાજુના જૂથો તરીકે ફુલરીનની યોગ્ય માત્રા દાખલ કરવાથી શુદ્ધ પી. પી. ઓ. ની સરખામણીમાં ગેસ અલગ પડદાની અભેદ્યતામાં 80 ટકા વધારો થાય છે. જથ્થાબંધ ફુલરીન કદાચ પી. પી. ઓ. ના મુક્ત જથ્થામાં વધારો કરે છે. અસાધારણ યાંત્રિક ગુણધર્મો પોલીયુરેથીન સંશ્લેષણમાંથી ઉદ્ભવતા પદાર્થો થર્મલ યાંત્રિક સ્થિરતામાં સુધારો દર્શાવે છે. ફુલેરીન ધરાવતા પોલીયુરેથીન પણ મજબૂત ઓપ્ટિકલ પ્રતિસાદ દર્શાવે છે અને ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ માટે સંભવિત રીતે લાગુ પડે છે. ફુલરીન ધરાવતી રેખીય પોલિમર સાંકળો ક્રોસ-લિંકિંગમાંથી પસાર થાય છે. પરિણામી સામગ્રી ફુલરીન વિનાની સમાન સામગ્રી કરતાં 10 ગણી વધુ તાણ શક્તિ અને વિરામ સમયે 17 ગણી વધુ વિસ્તરણ સાથે ઇલાસ્ટોમેરિક વર્તણૂક દર્શાવે છે. એચ-દાન કરનારા પોલિમર (પોલીવિનાઇલક્લોરાઇડ, પોલી (પી-વિનાઇલ ફિનોલ), પોલીમેથિલમેથાક્રિલેટ વગેરે) સાથે ફુલરીન એન્ડ-કેપ્ડ પોલિમર (ઉદાહરણ તરીકે પોલિઇથિલિન ગ્લાયકોલ્સ) નું મિશ્રણ. એચ-દાન કરનારા પોલિમરના યાંત્રિક ગુણધર્મોમાં વધારો થાય છે. ફ્રી રેડિકલ્સના સફાઈ કામદારો ફુલરીન એન્ડ-કેપ્ડ પોલી (એન-આઇસોપ્રોપીલાક્રીલામાઇડ) એ પાણીમાં દ્રાવ્ય પોલિમર છે જે ક્લસ્ટરો બનાવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. તે મુક્ત રેડિકલનું ખૂબ જ સારું સફાઈ કરનાર છે, અને તેનો ઉપયોગ રેડિકલ પોલિમરાઇઝેશનને નિયંત્રિત કરવા માટે થઈ શકે છે. ડિપોલિમરાઇઝેબલ પોલિમર ફુલરીન પોલિમર પોલિમર સર્ક્યુલર ઇકોનોમી સ્થાપિત કરવા માટે સંભવિત ઉમેદવાર છે. ડિપોલિમરાઇઝેબલ પોલિમર પોલિમર રિસાયક્લિંગની આશા છે. [4,4′-બિથિયાઝોલ]-2,2′-બીસ (ડાયઝોનિયમ) ક્લોરાઇડ સાથે કોપોલિમરાઇઝ થયેલ C60 ફુલરીન (ચુંબકીય વર્તણૂક જુઓ) 60-75 °C તાપમાન શ્રેણીમાં ડિપોલિમરાઇઝ થતું જોવા મળ્યું હતું. પ્રારંભિક ઘટકોના અધઃપતન પહેલાં પોલિમરાઇઝેશન અને ડિપોલિમરાઇઝેશન ઘણી વખત કરી શકાય છે. ડીપોલિમરાઇઝેશન તાપમાન અને પોલિમરાઇઝેશન અને ડીપોલિમરાઇઝેશન તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત વધારવો આવશ્યક છે. કેન્સરની સારવાર ધ્રુવીય કાર્યાત્મક જૂથો વિનાના મૂળભૂત ફુલરીન પોલિમર મજબૂત રીતે હાઇડ્રોફોબિક છે, આમ માનવ શરીરમાં ઔષધીય ઉપયોગ માટે અસંગત છે. પાણીમાં દ્રાવ્ય વ્યુત્પન્નોનું ઉદાહરણ પોલીફુલેરોસાયક્લોડેક્સટ્રિન છે. તેઓ ફુલરીન સાથે β-સાયક્લોડેક્સટ્રિન સંકુલની પ્રતિક્રિયા દ્વારા તૈયાર થાય છે. તેઓ ઉત્તમ ડીએનએ-ક્લીવિંગ પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે (દૃશ્યમાન પ્રકાશની હાજરીમાં, તેઓ ડીએનએને માત્રાત્મક રીતે વિભાજીત કરે છે). આ ઘટનાનો ઉપયોગ કેન્સરના કોષોને દૂર કરવા માટે થઈ શકે છે. મેક્રોમોલેક્યુલમાં હાઇડ્રોફિલિક જૂથોની રજૂઆત એ પાણીમાં દ્રાવ્ય પોલિમર તૈયાર કરવાનો સિદ્ધાંત છે. પાણીમાં દ્રાવ્ય ફુલરીન બાજુ-સાંકળ પોલિમર માટે કરોડરજ્જુના ઉદાહરણો ઉદાહરણ તરીકે પોલી (મેલિક એનહાઇડ્રાઇડ-કો-વિનાઇલ એસિટેટ) (52) અથવા પુલુલન છે. ફેરોમૅગ્નેટિક ગુણધર્મો સાથે C60-બેકબોન સાથે ચુંબકીય વર્તણૂક પોલિમર સાહિત્યમાં નોંધવામાં આવ્યા હતા, જો કે ફુલરીન પોતે એન્ટીફેરોમેગ્નેટિક છે. ફેરોમૅગ્નેટિક C60-પોલિમરના સફળ સંશ્લેષણનું ઉદાહરણ [4,4′-બિથિયાઝોલ]-2,2′-બીસ (ડાયઝોનિયમ) ડાયક્લોરાઇડ, C60 અને FeSO4 નો ઉપયોગ કરે છે. સંદર્ભો ફુલેરીન્સ પોલિમર્સ